5^)2 CoQLii.fuT. — Cours eléincHlaire siir lu fiihricfitiou 



Il faut mettre tin grain de lumière iiiix pièces fie lironze, il faut 

 percer la lumière, couper l'excédant du boulon de culasse et le fa- 

 çonner. Tous ces travaux sont entremêlés de visites partielles, cn- 

 iin une visite générale décide tic la réception ou du rejet de la bou- 

 che à feu. 



ARTICLE II. 

 NOTIONS GÉNtRtLES SUR LE NOUIAGE — DIVISION OU MOULAGE. 



Le moule est le vide ménagé dans une substance solide , capable 

 (Je recevoir le métal en fusion , lequel après le refroidissement, doit 

 représenter la bouche à feu. 



Le vide du moule doit donc èire de même forme que l'objet à 

 couler. Quant aux dimensions du moule, il faut avoir égard au 

 retrait que prend le métal après le refroidissement, à la déformation 

 que subit le moule par la pression qu'exerce le métal liquide qu'il 

 doit contenir , enfin à Xexcédant de métal nécessaire pour soumettre 

 la pièce aux opérations du tournage et du ciselage. 



Le moule doit se faire sur un modèle. 



L'expérience a indiqué que, pour les pièces de fonte ou de bronze, 

 le retrait du métal varie entre 7i44 et '/"S'» ^' t^i'en conséquence il 

 faut augmenter les dimensions du modèle dans la même propor- 

 tion. 



Les pièces sont coulées verticalen'.enl, la volée en haut, avec un 

 excédant de métal vers le haut, la masselotte. La masselotte a pour 

 but de ralentir le refroidi ssemenl de la pièce vers le bourrelet , de 

 fournir le métal nécessaire pour remplir le vide occasionné par la 

 déformation du moule ou par les infiltrations dans la matière du 

 moule , enfin d'exercer une forte pression sur le corps de la pièce au 

 moment de la congélation , de manière à en augmenter la den- 

 sité. 



La solidification de la bouche à feu commence toujours par la 

 surface, et continue progressivement jusque vers le centre. A me- 

 sure que celte solidification a lieu, le métal prend en même temps du 

 retrait; et comme il y a un moment où l'intérieur est encore à l'éiat 

 liquide ou pâteux lorsque l'extérieur est dijix solide, il en résulte 

 qu'à cette époque du refroidissement, le retrait se manifeste princi- 

 palement au centre de la pièce où il produirait des tiraillemenls , 

 des fissures et des solutions de conlinuité si la masselotte n'était pas 



